3oo ACADÉMIE DES SCIENCES. 



En chauffant le même échantillon B à 900", le laissant refroidir dans le 

 four à 725° et trempant, nous n'avons plus observé nulle part de réseau de 

 cémentite. Ce nouveau chauffage à 900° a donc permis au carbure dissous 

 de se diffuser suffisamment dans Tausténite pour rendre celle-ci homogène 

 et donner uniformément à Tacier la composition eutcctique. 



Dans les aciers totalement ou localement hypereutectiques, Tinfluence de 

 l'état initial de la cémentite sur sa température de disparition est très im- 

 portante; les éléments fins se dissolvent très vite, les gros éléments beaucoup 

 plus lentement. Ainsi, dans un acier à 1,21 pour 100 de carbone où le 

 carbure de fer se trouvait sous forme d'envc^loppes fines autour des plages 

 de perlite, nous avons observé la disparition du carbure au voisinage de 

 900". Après recuit de cet acier à 800° avec refroidissement lent de manière 

 à amener la cémentite à l'état sphéroïdal (perlite granulaire), le carbure ne 

 disparaissait plus qu'à 925"-95o". Un autre acier moins carburé (G = i,o4 

 pour 100), mais encore plus coalescé, a dû être chauffé à 95o" pour amener 

 la dissolution complète de la cémentite. 



Les températures trouvées pour la disparition des particules ultimes de 

 cémentite dépendent donc essentiellement de la grosseur et de la répartition 

 initiales des éléments de carbure, résultant elles-mêmes des traitements 

 antérieurs; ces températures ne sont pas toujours, par suite, dans la pra- 

 tique, en rapport direct et constant avec la teneur en caibone moyenne des 

 aciers. 



CHIMIE PllïSI()UE. — Sur le système brome-tellure. Sur la nature du sous- 

 bromure de tellure. Note (') de M. A. Da.mikxs, transmise par M. H. Le 

 Chatelier. 



Nous avons repris l'élude du système brome-lellure, en appli(|uanl les 

 procédés antérieurement suivis pour les iodures de tellure : analyse ther- 

 mique, métallographie, étude delà vaporisation (-). 



I" Analyse thermique et métallographie. — Le brome et le tellure se 

 combinent à la température ordinaire pour dcmner le tétrabromure TeBr'. 

 Le brome ne dissolvant pas sensiblement ce dernier, l'étude thermique se 

 réduit à celle du système TeBr '-Te. La courbe a pu être tracée dans toutes 

 ses parties. Elle montre l'existence d'un point eutectique et celle d'un point 

 de transition sur lequel se décompose ou se dépose une solution solide de 



(') Séance du 25 juillet 1921. 



('-) A. DamiEiXS, Comptes rendus, l, 171, 1920, p. 1 i^o, et t. 172, 1921, p. 44?- 



